随着现代焊接技术的发展和焊接结构大型化、 复杂化、 轻量化的趋势, 对焊接接头的性能特别是冲击韧性提出了更为严格的要求。 在当今陆地能源日趋匮乏, 世界各国相继把能源开发的重点投向海洋的前提下, 焊接接头低温冲击韧性的问题日益突出, 实现焊接材料熔敷金属的低温高韧性, 一直是近年来国内外焊接工作者追求的目标。本论文研究了化学成分和焊接工艺对E 55lT l. K 2药芯焊丝熔敷金属低温冲击韧性的影响, 并对该种药芯焊丝( F 1u xC o r e dW ir e, 简称F C w )焊接工艺性能和熔敷金属的力学性能进行了系统的研究。 论文主要研究内容如下:1. 通过调整药芯中的N i含量, 添加适量的复合稀土添加剂, 成功使E 551T 1一K 2药芯焊丝通过A B S 、 L R 、 D N V 和C C S 等四个国家船级社5Y 级别认证( 熔敷金属- 60 ℃冲击吸收功> 4 7 J), 并对E 551T 1. K 2药芯焊丝熔敷金属的韧化机理进行了深入研究。2. 研究了熔敷金属中夹杂物对针状铁素体形核的影响, 表明在熔敷金属中一定尺寸均匀弥散分布的球化夹杂物能够诱发针状铁素体形核、 长大, 并且这些夹杂物形核质点与其诱发形核的针状铁素体并不是一一对应的关系。3. 研究了焊接位置和热输入等因素对E 551T 1. K 2药芯焊丝熔敷金属低温冲击韧性的影响: 在立向上焊接得到的熔敷金属低温冲击吸收功高于平焊位置, 显微组织形貌表明在立焊位置熔敷金属中柱状晶比例少于平焊位置, 含有更多尺寸细小的针状铁素体。 在平焊位置, 随着热输入的增大, 熔敷金属中针状铁素体含量先增加后减少, 在热输入为17. 41( J/锄时, 针状铁素体含量最多, 熔敷金属的低温冲击韧性最好。4. 在深入研究E 551T 1. 怼药芯焊丝的基础上, 对其各项工艺性能及熔敷金属的力学性能与国内外同类焊丝进行了对比试验, 表明该药芯焊丝已达到国际同类焊丝的领先水平。